SÉANCE DU 9 FÉVRIER ipoS. 357 



jusque vers l\Z pour loo environ; une très faible instabilité, de signe contraire, repa- 

 raît aux teneurs plus élevées. 



» Une règle de i'" d'un alliage à 44,2 pour loo de nickel, éluvée d'abord pendant 

 66 heures à ioo°, s'est raccourcie de 2f-,6; cinq ans plus tard, on l'a trouvée de ol*,3 

 plus courte, qu'après l'étuvage sommaire du début, quantité dont la réalité ne peut 

 pas être affirmée sûrement dans les expériences dont il s'agit ici. Une autre barre, 

 contenant 43,6 pour 100 de nickel, mesurée peu après son forgeage, a été ensuite sou- 

 mise à un étuvage aussi complet que possible de 100° à Se" d'une durée de 3 mois. 

 Sa longueur a été trouvée de oi^, 7 seulement plus faible que dans les mesures faites 

 immédiatement après le forgeage. 



» Les alliages de celle catégorie sont donc bien appropriés à la con- 

 struction d'étalons desquels une grande permanence est exigée. Leur 

 dilatation est plus faible que celle de tous les métaux usuels. 



» Variations de la dilatation. — Les expériences destinées à étudier le plus ou 

 moins de permanence de la dilatation des aciers au nickel peu dilatables sont encore 

 peu nombreuses; mais leurs résultats semblent déjà décisifs. En voici un exemple : 



» Une tige d'un alliage à 35,7 pour "^o ^^ nickel a été étudiée aussitôt après le for- 

 geage ; elle a été ensuite soumise aux mêmes opérations que la barre à 43,6 pour 100 

 de nickel dont il vient d'être question, puis étudiée à nouveau. Les résultats des deux 

 séries de mesures sont donnés dans le Tableau suivant : 



Allongements pour 1" à partir de 0" 



» L'étuvage a produit un changement bien net, mais qui ne dépasse pas -j-j-^^ de la 

 dilatation du platine. 



» Deux autres règles, partiellement étuvées, puis étudiées, ont été soumises ensuite 

 à un étuvage complet, suivi d'un repos d'un an pour l'une d'elles et de près de deux 

 ans pour l'autre. Une nouvelle étude a montré que la dilatation semble avoir varié 

 dans le même sens que pour la règle précédente, mais les changements étaient 

 moindres, et dépassaient à peine les limites des erreurs d'observation. 



)) On peut donc admettre, au moins à titre provisoire, que l'étuvage 

 d'une règle neuve d'un alliage très peu dilatable produit, au début, une 

 faible augmentation de la dilatation, mais que, cette opération étant ter- 

 minée, la règle conserve sa dilatation dans le cours du temps. 



» Alliages irréversibles. — Lorsqu'on abaisse la teneur en nickel de 

 manière à atteindre la région des alliages irréversibles, les phénomènes 

 changent complètement, comme je l'ai précédemment indiqué. 



